Source: http://docplayer.pl/18280621-Aprobata-techniczna-itb-at-15-8611-2011-plyty-warstwowe-wektra-w-z-rdzeniem-z-welny-mineralnej-w-okladzinach-z-blachy-stalowej-warszawa.html
Timestamp: 2018-09-21 16:10:20
Legal References Found: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8

Document Content:
APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Płyty warstwowe WEKTRA W z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA - PDF
APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Płyty warstwowe WEKTRA W z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA
Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8611/2011. Płyty warstwowe WEKTRA W z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA"
Łukasz Jarosław Mróz
1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Płyty warstwowe WEKTRA W z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA
2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW II Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2011 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano w czerwcu 2011 r. Zam. 1440/2011
3 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: WEKTRA Marek Brzozowski Spółka Jawna Płock, ul. Otolińska 25a stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Płyty warstwowe WEKTRA W z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 13 kwietnia 2016 r. D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Marek Kaproń Warszawa, 13 kwietnia 2011 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2011 zawiera 29 stron. Tekst tego dokumentu kopiować można tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
4 AT /2011 str. 2/29 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały do produkcji płyt warstwowych Płyty warstwowe PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE TABLICE I RYSUNKI
5 AT /2011 str. 3/29 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są płyty warstwowe WEKTRA W z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej, produkowane przez firmę WEKTRA Marek Brzozowski Spółka Jawna, Płock, ul. Otolińska 25a, Okładziny płyt warstwowych, objętych Aprobatą, wykonywane są z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej grubości 0,50 mm lub 0,55 mm. Powierzchnie zewnętrzne (licowe) okładzin pokryte są ochronną powłoką poliestrową (SP) grubości 25 μm. Powierzchnie wewnętrzne (odwrotne) okładzin, od strony rdzenia, pokryte są powłoką poliestrową (SP) grubości 6 μm. Rdzeń płyt warstwowych, objętych Aprobatą, wykonywany jest z płyt z wełny mineralnej o kodzie MW-EN T5-DS(TH)-CS(10/Y)80-TR150-WS-WL(P)-MU1-SS70 według normy PN-EN 13162:2009 i nominalnej gęstości 115 kg/m 3, klasy A1 reakcji na ogień według normy PN- EN A1:2010. Okładziny płyt połączone są z rdzeniem za pomocą dwuskładnikowego kleju poliuretanowego, którego zużycie wynosi g/m 2. Aprobata Techniczna obejmuje następujący asortyment płyt warstwowych WEKTRA W: płyty ścienne WEKTRA PWs W (z widocznym mocowaniem) o szerokości modularnej 1150 mm oraz grubości 100 i 150 mm (rys. 1), płyty ścienne WEKTRA PWsu W (z niewidocznym mocowaniem) o szerokości modularnej 1150 mm oraz grubości 100 i 150 mm (rys. 2), płyty dachowe WEKTRA PWdt W o szerokości modularnej 1100 mm oraz grubości 100 i 150 mm (rys. 3). Długość płyt może być uzgodniona z odbiorcą, jednak nie powinna być większa niż 14 m. Płyty warstwowe, objęte Aprobatą, przedstawiono na rys Wymagane właściwości techniczne płyt warstwowych WEKTRA W podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Płyty warstwowe WEKTRA W są przeznaczone do stosowania jako elementy ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz przekryć dachowych. Ściany wewnętrzne z płyt warstwowych WEKTRA W o maksymalnej wysokości 2,5 m, mogą być stosowane w budynkach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach dostępnych dla ludzi, w zakresie wynikającym z p i
6 AT /2011 str. 4/29 Płyty warstwowe WEKTRA W powinny być stosowane na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla określonego obiektu budowlanego, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). Ze względu na wymagania bezpieczeństwa pożarowego, płyty WEKTRA W należy stosować zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, przy uwzględnieniu podanej w p klasyfikacji ogniowej przegród wykonanych z tych płyt. Maksymalne obciążenia oraz rozpiętości podpór w elementach ścian i przekryć dachowych z płyt warstwowych WEKTRA W nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicach I X. Siła przypadająca na jeden łącznik z podkładką stalową o średnicy nie mniejszej niż 19 mm, mocujący płyty ścienne WEKTRA PWs W, nie powinna przekraczać wartości 85 dan. W przypadku płyt WEKTRA PWsu W, mocowanych dwoma łącznikami na szerokości podpory, siła odrywająca nie powinna przekraczać wartości 247 dan. Siła przypadająca na jeden łącznik z podkładką stalową o średnicy nie mniejszej niż 19 mm (bez kalotki obejmującej garb płyty), mocujący płyty dachowe WEKTRA PWdt W, nie powinna przekraczać wartości 140 dan. Ugięcia ściennych płyt WEKTRA W nie mogą być większe niż 1/200 rozpiętości płyty. Ugięcia dachowych płyt WEKTRA W nie mogą być większe niż 1/200 rozpiętości płyty przy uwzględnieniu obciążeń doraźnych (krótkotrwałych) i 1/100 przy uwzględnieniu obciążeń długotrwałych. Przyjmowane według tablic wartości obciążeń i rozpiętości przęseł podlegają interpolacji liniowej. Ze względu na właściwości akustyczne, płyty warstwowe WEKTRA W mogą być stosowane: a) do wykonywania hal przemysłowych i sportowych, budynków produkcyjnych i magazynowych, pawilonów handlowo-usługowych i gastronomicznych, sal wystawowych, zaplecza budów, budynków administracyjno-socjalnych (nie objętych PN-B :1999), jeżeli indywidualnie wyznaczone wymagania w stosunku do izolacyjności akustycznej właściwej tych przegród (w poszczególnych pasmach częstotliwości lub w postaci jednoliczbowych wskaźników) nie są większe od parametrów akustycznych płyt podanych w p , b) do wykonywania obiektów, w stosunku do których nie są stawiane wymagania akustyczne. Zgodnie z normą PN-B :1999, dla celów projektowych laboratoryjne wartości wskaźników R A1 i R A2 należy zmniejszać o 2 db.
7 AT /2011 str. 5/29 Uzupełniające parametry akustyczne, takie jak charakterystyka izolacyjności akustycznej właściwej R, podana w funkcji częstotliwości w pasmach 1/3 oktawowych w przedziale Hz lub szerszym, współczynnik pochłaniania dźwięku oraz właściwości akustyczne przegród z płyt warstwowych, objętych Aprobatą, z dodatkowymi ustrojami zwiększającymi izolacyjność akustyczną płyt i/lub ograniczającymi boczne przenoszenie dźwięku, powinny być podane w dokumentacji technicznej obiektu, jeżeli wymagają tego przepisy. Ze względu na właściwości cieplno-wilgotnościowe, płyty WEKTRA W mogą być stosowane w ogrzewanych obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej w zakresie zgodnym z ww. rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych. Wartość obliczeniową współczynnika przewodzenia ciepła wełny mineralnej, przy średniej temperaturze przegrody wynoszącej +10C, należy przyjmować λ obl = 0,045 W/(m K). Wartości współczynnika przenikania ciepła U c, obliczone z uwzględnieniem połączeń między płytami i połączeń z elementami konstrukcji obiektu, określone w odniesieniu do poszczególnych typów i grubości płyt, podano w p W dokumentacji technicznej obiektu powinny być podane wartości punktowych i liniowych współczynników przenikania ciepła połączeń, wartości temperatury na powierzchni wewnętrznej (w pomieszczeniach ogrzewanych) oraz wartości wilgotności względnej powietrza, przy których następuje kondensacja pary wodnej. Płyty warstwowe, objęte Aprobatą, w okładzinach z blach stalowych z powłoką cynkową Z275 oraz powłoką poliestrową (SP) o grubości 25 m mogą być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 i C3 według normy PN-EN ISO : WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały do produkcji płyt warstwowych Okładziny. Okładziny płyt warstwowych WEKTRA W powinny być wykonywane z blach: stalowej obustronnie ocynkowanej, gatunku S250GD lub S280GD według normy PN-EN 10346:2009, powlekanej powłoką organiczną według tablicy 1, stalowej obustronnie ocynkowanej, gatunku DX51D+Z według normy PN-EN 10346:2009 o granicy plastyczności R e nie mniejszej niż 220 MPa, powlekanej powłoką organiczną według tablicy 1. Powłoki antykorozyjne powinny spełniać wymagania według tablicy 1. Wymaganą odporność powłok antykorozyjnych na działanie środowisk agresywnych określono w tablicy 2.
8 AT /2011 str. 6/29 Tablica 1 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Blacha stalowa z powłoką metaliczną a) grubość, mm 0,50; 0,55 b) dopuszczalne odchyłki grubości 2 Powłoka cynkowa (Z) wg normy PN-EN 10143:2008 PN-EN 10143:2008 a) masa powłoki, g/m PN-EN 10346:2009 b) przyczepność powłoki przy zginaniu o 180 o brak złuszczeń PN-EN ISO 7438:2006 c) rodzaj powierzchni B lub C 3 Powłoka poliestrowa (SP) 3.1 na zewnętrznej (licowej) stronie blach: a) grubość nominalna powłoki, μm 25 b) dopuszczalne odchyłki grubości wg normy PN-EN :2011 c) odporność na odrywanie od podłoża metodą siatki nacięć d) elastyczność T próba zginania o 180 o na trzpieniu, oceniana stosunkiem min. promienia gięcia, przy którym nie występują pęknięcia powłoki, do grubości blachy e) twardość powłoki f) wygląd powłoki, określony na podstawie oględzin gotowych wyrobów: pęcherze, ślady podłużne pory, odciski zadrapania i poprzeczne załamania nie pokryte krawędzie blach jakość w miejscach przegięć PN-EN ISO 2808:2008 PN-EN ISO 2178:1998 PN-EN :2010 stopień 0 PN-EN ISO 2409:2008 T 6 HB brak pojedyncze do 1 mm 2 brak do 2 mm w miejscach osłoniętych zakładką bez wzdłużnych spękań PN-EN :2011 PN-EN ISO 1519:2011 PN-EN :2002 PN-ISO 15184:2001 PN-EN :2002 p g) barwa wg wzornika producenta p na wewnętrznej (odwrotnej) stronie blach: a) grubość, μm PN-EN ISO 2808: PN-EN ISO 2178:1998 PN-EN :2010 b) odporność na odrywanie od podłoża stopień 0 PN-EN ISO 2409:2008
9 AT /2011 str. 7/29 Poz. Rodzaj środowiska Czas w godzinach Kategoria korozyjności atmosfery wg PN-EN ISO :2001* Metody badań C2 C Odporność na działanie obojętnej mgły solnej 2 Odporność na działanie cieczy: a) woda destylowana (+40 º C) b) roztwory (+23 º C): 0,1% HCl 1% HCl 0,1% H 2 SO 4 1% H 2 SO 4 0,1% NaOH 1% NH 4 OH 3% NaCl Tablica 2 PN-EN ISO 9227:2007 PN-EN :2010 PN-EN ISO :2008 PN-EN :2002 * w przypadku środowiska C1 wg PN-EN ISO :2001 nie określa się wymagań dotyczących odporności korozyjnej Rdzeń. Rdzeń płyt warstwowych WEKTRA W powinien być wykonywany z płyt z wełny mineralnej o kodzie MW-EN T5-DS(TH)-CS(10/Y)80-TR150-WS-WL(P)-MU1- SS70 według normy PN-EN 13162:2009 oraz powinien spełniać wymagania podane w tablicy 3. Tablica 3 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Gęstość pozorna, kg/m ± 15 PN-EN 1602: Współczynnik przewodzenia ciepła, wartość deklarowana λ D, w temperaturze +10 o C, W/(m K) 0,043 3 Stabilność wymiarowa, %, po 24 h działania temp. +80 o C 4 Wytrzymałość na ściskanie próbek warstwowych, MPa 5 Moduł sprężystości przy ściskaniu próbek warstwowych, MPa 6 Wytrzymałość na rozciąganie próbek warstwowych, MPa 7 Moduł sprężystości przy rozciąganiu próbek warstwowych, MPa 8 Wytrzymałość na ścinanie próbek dwuwarstwowych, MPa 9 Moduł sprężystości poprzecznej przy zginaniu belek warstwowych, MPa PN-EN 12667:2002 PN-EN 12939:2002 PN-EN ISO 10456:2004 ± 0,2 PN-EN 1604:1999 0,06 PN-EN 826:1998 7,0 PN-EN 826:1998 0,07 PN-EN 1607:1999 7,0 PN-EN 14509:2010 0,05 PN-EN 12090:2000 5,0 PN-EN 14509:2010
10 AT /2011 str. 8/ Klej. Okładziny z blachy stalowej i rdzeń z wełny mineralnej powinny być sklejane klejem poliuretanowym, zapewniającym spełnienie wymaganych właściwości połączenia blachastyropian, podane w tablicy 3, poz Płyty warstwowe Wygląd, kształt i wymiary. Kształt i wymiary płyt WEKTRA W powinny być zgodne z rys Powierzchnia zewnętrzna płyt powinna być gładka i jednolicie zabarwiona. Krawędzie płyt powinny być wzajemnie prostopadłe Odchyłki wymiarów. Odchyłki wymiarów ściennych i dachowych płyt WEKTRA W powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14509: Połączenie okładzin z rdzeniem. Okładziny powinny być połączone z rdzeniem w sposób ciągły. Powierzchnia sklejenia nie powinna być mniejsza niż 80% powierzchni płyty. Klej powinien być nakładany na całej powierzchni lub pasmami ciągłymi, w ilości gwarantującej jego rozprowadzenie na całej powierzchni i całkowite sklejenie płyty Wady płyt. Na krawędzi płyty mogą występować uszkodzenia rdzenia o głębokości do 10 mm i długości do 50 mm, przy czym łączna długość uszkodzeń na krawędzi nie powinna być większa niż 200 mm. W miejscach profilowania blach okładzin nie mogą występować uszkodzenia powłoki organicznej Ugięcia płyt warstwowych. Ugięcie jednoprzęsłowej, ściennej lub dachowej płyty warstwowej WEKTRA W pod obciążeniem 100 dan/m 2 nie powinno być większe niż: 14,6 mm - w przypadku płyt grubości 100 mm, przy rozpiętości 3,0 m, 15,8 mm - w przypadku płyt grubości 100 mm, przy rozpiętości 4,0 m Szczelność na wodę opadową. Połączenia dwustronnych płyt warstwowych, objętych Aprobatą, powinny zachowywać szczelność na wodę opadową przy ciśnieniu 1200 Pa (klasa A) Przepuszczalność powietrza. Przepuszczalność powietrza połączenia dwustronnych płyt warstwowych, objętych Aprobatą, nie powinna być większa niż 1,5 m 3 /hm 2 przy różnicy ciśnień 50 Pa Sztywność ścian wewnętrznych. Ściany wewnętrzne (działowe) z płyt warstwowych WEKTRA W spełniają kryteria sztywności (ugięcie nie większe niż 1/400 H; H - wysokość ściany wynosząca 2,5 m) przy działaniu obciążenia liniową siłą poziomą o wartości nie
11 AT /2011 str. 9/29 większej niż 100 dan/m, działającą na wysokości 1,2 m powyżej poziomu posadzki, Właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęta wstępnym badaniem typu badaniami gotowych wyrobów Odporność na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim. Ściany wewnętrzne (działowe) z płyt warstwowych WEKTRA W wysokości do 2,5 m, spełniają wymagania odporności na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim, dla I, II, III i IV kategorii użytkowania wg Wytycznych EOTA do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG nr 003 Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych (kategorie pomieszczeń A, B, C1 C5, D i E). Właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęte wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów Odporność na obciążenie skupione. Dachowe płyty warstwowe, objęte Aprobatą, nie powinny wykazywać widocznego trwałego uszkodzenia ani deformacji przy obciążeniu skupionym o wartości 120 dan Klasyfikacja ogniowa. Elementy ścian oraz przekryć dachowych z płyt warstwowych, objętych Aprobatą, powinny spełniać kryteria klasyfikacji ogniowej: a) określone w PN-EN A1:2010 dla klasy A2-s1,d0 reakcji na ogień (klasyfikowane jako niepalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia oraz nierozprzestrzeniających ognia (NRO) wewnątrz i na zewnątrz budynków, na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) w przypadku płyt PWs W, pod warunkiem mocowania płyt bezpośrednio do elementów o klasie A1 lub A2 reakcji na ogień albo w dowolnej odległości od nich, b) określone w PN-EN A1:2010 dla klasy A2-s2,d0 reakcji na ogień (klasyfikowane jako niepalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia oraz nierozprzestrzeniających ognia (NRO) wewnątrz i na zewnątrz budynków, na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) w przypadku płyt PWsu W, pod warunkiem mocowania płyt bezpośrednio do elementów o klasie A1 lub A2 reakcji na ogień albo w dowolnej odległości od nich, c) określone w PN-EN :2008 dla klasy B roof (t1) oraz klasyfikowane jako odporne na działanie ognia zewnętrznego, nierozprzestrzeniające ognia (NRO), na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w przypadku przekryć dachowych z płyt PWdt W, o kącie nachylenia od 0 do 20,
12 AT /2011 str. 10/29 d) określone według kryteriów normy PN-EN A1:2010 dla klasy EI 30 odporności ogniowej w przypadku ścian nienośnych z płyt PWs W grubości mm, jeżeli zastosowana konstrukcja nośna ma klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż R 30 i rozstaw elementów nośnych (rygli lub słupów) jest nie większy niż 400 cm, przy pionowym lub poziomym układzie płyt, e) określone według kryteriów normy PN-EN A1:2010 dla klasy EI 60 / E 90 odporności ogniowej w przypadku ścian nienośnych z płyt PWsu W grubości mm, jeżeli zastosowana konstrukcja nośna ma klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż odpowiednio R 60 lub R 90 i rozstaw elementów nośnych (rygli lub słupów) jest nie większy niż 400 cm, przy pionowym lub poziomym układzie płyt, f) określone dla obciążonych, jedno- lub wieloprzęsłowych dachów, jedno- lub dwuspadowych, o kącie nachylenia od 0 do 25, według kryteriów normy PN-EN A1:2010 dla klasy REI 60 odporności ogniowej w przypadku dachów z płyt PWdt W, jeżeli zastosowana konstrukcja nośna ma klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż R 60; w złączach płyt umieszczony jest uszczelniacz wysokotemperaturowy firmy Soudal, wypełniający połączenie na całej długości. Moment przęsłowy od obciążenia równomiernie rozłożonego (w tym obciążenie śniegiem) nie może przekraczać wartości M d = 0,153 knm/m (na metr szerokości płyty). Moment podporowy od obciążenia równomiernie rozłożonego (w tym obciążenie śniegiem) nie może przekraczać wartości M d = -0,178 knm/m (na metr szerokości płyty). W obliczeniach należy przyjmować obciążenia śniegiem o wartości: 0,2 s k (gdzie: s k charakterystyczne obciążenie śniegiem w Polsce wg normy PN-EN :2005, w danej strefie (zgodnie z lokalizacją obiektu) lub według krajowych zaleceń w tym zakresie). Podane w p. e) i f) klasyfikacje odnoszą się do ścian i dachów z płyt warstwowych, do których nie są podwieszone żadne elementy obciążające, takie jak np. instalacje, przewody wentylacyjne. Maksymalne rozpiętości płyt warstwowych należy każdorazowo sprawdzać pod kątem parametrów wytrzymałościowych Właściwości akustyczne. Wartości wskaźników R W, R A1, R A2 obliczone według PN-EN ISO 717-1:1999, na podstawie wyników badań przeprowadzonych według normy PN-EN :1999 dla ściennych i dachowych płyt warstwowych WEKTRA W powinny być nie mniejsze niż laboratoryjne wartości wskaźników izolacyjności akustycznej, podane w tablicy 5.
13 AT /2011 str. 11/29 Tablica 5 Rodzaj płyt R W, db R A1, db R A2, db Płyty ścienne i dachowe WEKTRA W Izolacyjność cieplna. Wartości współczynnika przenikania ciepła U c, obliczone z uwzględnieniem liniowych mostków cieplnych, powstających na połączeniach między płytami i połączeniach z konstrukcją obiektu, przy przyjęciu wartości obliczeniowej współczynnika przewodzenia ciepła wełny mineralnej λ obl = 0,045 W/(m K) w temp. +10 o C, w odniesieniu do przegród ściennych i przekryć dachowych z płyt WEKTRA W podano w tablicy 6. Tablica 6 Poz. Rodzaj płyt Grubość płyt, mm U c, W/(m 2 K) Płyty ścienne 100 0,42 2 PWs W 150 0,29 3 Płyty ścienne 100 0,43 4 PWsu W 150 0,29 5 Płyty dachowe 100 0,41 6 PWdt W 150 0,28 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Płyty warstwowe, objęte Aprobatą, powinny być dostarczane w opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta w instrukcji dostarczanej poszczególnym odbiorcom. Na każdej płycie lub na opakowaniu powinna znajdować się etykieta podająca co najmniej następujące dane: nazwę i adres producenta oraz nazwę wyrobu, wymiary płyt, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2011, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, znak budowlany.
14 AT /2011 str. 12/29 Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną AT /2011 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów, objętych Aprobatą, dokonuje Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel), mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system 3. W przypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011, na podstawie: wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu. Wstępne badanie typu obejmuje: odporność korozyjną powłok organicznych na licowej stronie blach, wartość deklarowaną współczynnika przewodzenia ciepła wełny mineralnej, wytrzymałość na ściskanie i moduł sprężystości przy ściskaniu, wytrzymałość na ścinanie,
15 AT /2011 str. 13/29 moduł sprężystości poprzecznej przy zginaniu, odporność na działanie temperatury (stabilność wymiarowa), ugięcia płyt warstwowych, szczelność na wodę opadową, przepuszczalność powietrza, odporność na obciążenie skupione, izolacyjność akustyczną, klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień, klasyfikację ogniową w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany, klasyfikację ogniową w zakresie odporności dachu na działanie ognia zewnętrznego, klasyfikację ogniową w zakresie odporności ogniowej. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: a) specyfikację materiałów i sprawdzanie dokumentów atestacyjnych, potwierdzających ich właściwości techniczne, b) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań i dokumentach handlowych Badania gotowych wyrobów Program badań kontrolnych. Program badań obejmuje: badania bieżące, badania okresowe.
16 AT /2011 str. 14/ Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: wyglądu i barwy powłoki organicznej na licowej stronie okładzin i jakości w miejscach przegięć, kształtu i wymiarów płyt, gęstości pozornej rdzenia, ciągłości połączenia okładzin z rdzeniem, występowania i wielkości wad Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: odporności korozyjnej powłok organicznych na licowej stronie blach, wartości deklarowanej współczynnika przewodzenia ciepła, wytrzymałości na ściskanie i modułu sprężystości przy ściskaniu, wytrzymałości na rozciąganie i modułu sprężystości przy rozciąganiu, wytrzymałości na ścinanie, modułu sprężystości poprzecznej przy zginaniu, ugięć płyt, szczelności na wodę opadową, przepuszczalności powietrza, reakcji na ogień, odporności dachu na ogień zewnętrzny, odporności ogniowej Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Badania należy wykonywać według ZUAT-15/II.09/2005, PN-EN 14509:2010, metodami podanymi w p. 3 oraz według podanych poniżej opisów Sprawdzenie stanu powierzchni, barwy i jakości powłok organicznych. Stan powierzchni i barwę powłok organicznych na okładzinach określa się wizualnie, okiem nieuzbrojonym. Jakość powłok organicznych w miejscach przegięć blach sprawdza się badając stan powłoki przy 10x powiększeniu.
17 AT /2011 str. 15/ Sprawdzenie parametrów izolacyjności akustycznej. Badania oraz obliczenia parametrów izolacyjności akustycznej płyt warstwowych należy wykonywać według norm PN-EN :1999 oraz PN-EN ISO 717-1: Sprawdzenie wartości deklarowanej współczynnika przewodzenia ciepła. Badania współczynnika przewodzenia ciepła należy wykonywać według PN-EN 12667:2002 lub PN-EN 12939:2002 a obliczenie wartości deklarowanej tego współczynnika należy wykonywać według normy PN-EN ISO 10456: Sprawdzenie reakcji na ogień. Sprawdzenie reakcji na ogień należy wykonać zgodnie z PN-EN A1: Sprawdzenie odporności dachu na ogień zewnętrzny. Sprawdzenie odporności dachu na ogień zewnętrzny należy wykonywać zgodnie z PN-ENV 1187: Sprawdzenie odporności ogniowej. Sprawdzenie odporności ogniowej przekryć dachowych należy wykonać zgodnie z PN-EN :2002. Sprawdzenie odporności ogniowej ścian nienośnych należy wykonywać zgodnie z PN-EN : Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać zgodnie z normą PN-83/N Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2011 jest dokumentem stwierdzającym przydatność płyt warstwowych WEKTRA W z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej, do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli
18 AT /2011 str. 16/29 producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość elementów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie płyt warstwowych WEKTRA W z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej, należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2011 jest ważna do 13 kwietnia 2016 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. Koniec
19 AT /2011 str. 17/29 INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych PN-EN ISO 1519:2011 Farby i lakiery. Próba zginania na sworzniu (sworzeń cylindryczny) PN-EN ISO 2178:1998 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda magnetyczna PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki PN-EN ISO :2008 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 1: Zanurzenie w cieczach innych niż woda PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania PN-EN ISO 7438:2006 Metale. Próba zginania PN-EN ISO 9227:2007 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych PN-EN ISO :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2. Klasyfikacja środowisk PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu PN-EN :2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1. Ściany PN-EN 1602:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości pozornej PN-EN 1604:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych PN-EN 1607:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych PN-EN 10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły.
20 AT /2011 str. 18/29 Tolerancje wymiarów i kształtu PN-EN 10169:2011 PN-EN 10346:2009 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy PN-EN 12090:2000 PN-EN 12667:2002 PN-EN 12939:2002 PN-EN 13162:2009 PN-EN :2008 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ścinaniu Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Grube wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień PN-EN A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej PN-EN :2010 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN :2010 PN-EN :2002 PN-EN 14509:2010 Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań. Część 1: Grubość powłoki Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań. Część 4: Twardość ołówkowa Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań. Część 7: Odporność na spękanie przy zginaniu (próba zginania w T) Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań. Część 8: Odporność na rozpyloną solankę (mgłę) Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań. Część 9: Odporność na zanurzenie w wodzie Samonośne izolacyjno-kostrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową. Wyroby fabryczne. Specyfikacje PN-EN :1999 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych PN-ENV 1187:2004 PN-80/B Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem
21 AT /2011 str. 19/29 PN-77/B PN-B :1999 PN-83/N ZUAT-15/II.09/2005 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blach metalowych Sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje /10/R03NK. Badania i ocena płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej produkowanych w firmie WEKTRA. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB /10/R03NK. Badania i ocena płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej produkowanych w firmie WEKTRA. Część 2. Badania materiałowe. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB /10/R05NA (LA-01077:5/2010). Ocena izolacyjności akustycznej przegród z płyt warstwowych ściennych i dachowych WEKTRA PW W oraz opracowanie danych do Aprobaty Technicznej ITB. Zakład Akustyki ITB /10/R01NF (LFS-01077:01/2010). Ocena współczynnika przenikania ciepła płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu lub wełny mineralnej na podstawie wyników badań. Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska ITB 5. LM 01077:07/2010. Raport z badań. Stalowe okładziny płyt warstwowych produkcji firmy WEKTRA. Laboratorium Materiałów Budowlanych ITB 6. NO-2/269/C/04. Wyniki badań odporności na korozję powłok ochronnych na okładzinach płyt warstwowych WEKTRA z rdzeniem ze styropianu dla potrzeb aprobaty technicznej i certyfikatu. Zakład Trwałości i Ochrony Budowli ITB /10/R06NP i /10/R06NP. Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogień wg EN :2007. Zakład Badań Ogniowych ITB /10/R06NP. Raport klasyfikacyjny przy oddziaływaniu ognia zewnętrznego wyrobu Płyty dachowej z rdzeniem z wełny mineralnej o symbolu PWdt W. Zakład Badań Ogniowych ITB /10/R01 NP-4. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej zgodnie z PN-EN A1:2009 (Ściana nienośna z płyt warstwowych WEKTRA PWsu W z rdzeniem z wełny mineralnej). Zakład Badań Ogniowych ITB
22 AT /2011 str. 20/ /10/R01 NP-5. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej zgodnie z PN-EN A1:2009 (Ściana nienośna z płyt warstwowych WEKTRA PWs W z rdzeniem z wełny mineralnej). Zakład Badań Ogniowych ITB /10/R01 NP-2. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej zgodnie z PN-EN A1:2009 (Dach z płyt warstwowych WEKTRA PWdt W z rdzeniem z wełny mineralnej). Zakład Badań Ogniowych ITB TABLICE I RYSUNKI I X Maksymalne obciążenia i rozpiętości płyt warstwowych WEKTRA W Rys. 1. Ścienne płyty warstwowe WEKTRA PWs W Rys. 1. Ścienne płyty warstwowe WEKTRA PWsu W Rys. 2. Dachowe płyty warstwowe WEKTRA PWdt W Rys. 4. Mocowanie płyt ściennych do konstrukcji Rys. 5. Mocowanie płyt dachowych do konstrukcji... 30
23 AT /2011 str. 21/29 Grubość rdzenia, mm Tablica I. Maksymalne obciążenia płyt ściennych WEKTRA PWs W (1150 mm) stosowanych jako elementy jednoprzęsłowe obciążenie w kierunku do podpory Obciążenie ze względu na: Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6, nośność sztywność nośność sztywność Grubość okładzin 0,5/0,5 mm. Różnica temperatur między okładzinami T = 50 C. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku do podpory (podparcie liniowe płyty). Przy zastosowaniu okładzin o większej grubości należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy. Grubość rdzenia, mm Tablica II. Maksymalne obciążenia płyt ściennych WEKTRA PWs W (1150 mm) stosowanych jako elementy wieloprzęsłowe obciążenie w kierunku do podpory Obciążenie ze względu na: Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6, nośność sztywność nośność sztywność Grubość okładzin 0,5/0,5 mm. Różnica temperatur między okładzinami T = 50 C. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku do podpory (podparcie liniowe płyty). Przy zastosowaniu okładzin o większej grubości należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy. Grubość rdzenia, mm Tablica III. Maksymalne obciążenia płyt ściennych WEKTRA PWs W (1150 mm) stosowanych jako elementy jednoprzęsłowe obciążenie w kierunku od podpory Obciążenie ze względu na: Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6, nośność sztywność nośność sztywność Grubość okładzin 0,5/0,5 mm. Różnica temperatur między okładzinami T = 50 C. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku od podpory (podparcie liniowe płyty). Przy zastosowaniu okładzin o większej grubości należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy.
24 AT /2011 str. 22/29 Grubość rdzenia, mm Tablica IV. Maksymalne obciążenia płyt ściennych WEKTRA PWs W (1150 mm) stosowanych jako elementy wieloprzęsłowe obciążenie w kierunku od podpory Obciążenie ze względu na: Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6, nośność sztywność nośność sztywność Grubość okładzin 0,5/0,5 mm. Różnica temperatur między okładzinami T = 50 C. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku od podpory (podparcie liniowe płyty). Przy zastosowaniu okładzin o większej grubości należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy. Grubość rdzenia, mm Tablica V. Maksymalne obciążenia płyt ściennych WEKTRA PWsu W (1150 mm) stosowanych jako elementy jednoprzęsłowe obciążenie w kierunku do podpory Obciążenie ze względu na: Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6, nośność sztywność nośność sztywność Grubość okładzin 0,5/0,5 mm. Różnica temperatur między okładzinami T = 50 C. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku do podpory (podparcie liniowe płyty). Przy zastosowaniu okładzin o większej grubości należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy. Grubość rdzenia, mm Tablica VI. Maksymalne obciążenia płyt ściennych WEKTRA PWsu W (1150 mm) stosowanych jako elementy wieloprzęsłowe obciążenie w kierunku do podpory Obciążenie ze względu na: Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6, nośność sztywność nośność sztywność Grubość okładzin 0,5/0,5 mm. Różnica temperatur między okładzinami T = 50 C. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku do podpory (podparcie liniowe płyty). Przy zastosowaniu okładzin o większej grubości należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy.
25 AT /2011 str. 23/29 Grubość rdzenia, mm Tablica VII. Maksymalne obciążenia płyt ściennych WEKTRA PWsu W (1150 mm) stosowanych jako elementy jednoprzęsłowe obciążenie w kierunku od podpory Obciążenie ze względu na: Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6, nośność sztywność nośność sztywność Grubość okładzin 0,5/0,5 mm. Różnica temperatur między okładzinami T = 50 C. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku od podpory (podparcie liniowe płyty). Przy zastosowaniu okładzin o większej grubości należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy. Grubość rdzenia, mm Tablica VIII. Maksymalne obciążenia płyt ściennych WEKTRA PWsu W (1150 mm) stosowanych jako elementy wieloprzęsłowe obciążenie w kierunku od podpory Obciążenie ze względu na: Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6, nośność sztywność nośność sztywność Grubość okładzin 0,5/0,5 mm. Różnica temperatur między okładzinami T = 50 C. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku od podpory (podparcie liniowe płyty). Przy zastosowaniu okładzin o większej grubości należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy. Tablica IX. Maksymalne obciążenia płyt dachowych WEKTRA PWdt W (1100 mm) stosowanych jako elementy jednoprzęsłowe obciążenie w kierunku do podpory i od podpory Grubość rdzenia, mm Obciążenie ze względu na: Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6, nośność sztywność nośność sztywność Grubość okładzin 0,5/0,5 mm. Różnica temperatur między okładzinami T = 50 C. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku do podpory i od podpory (podparcie liniowe płyty). Przy zastosowaniu okładzin o większej grubości należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy.
26 AT /2011 str. 24/29 Tablica X. Maksymalne obciążenia płyt dachowych WEKTRA PWdt W (1100 mm) stosowanych jako elementy wieloprzęsłowe obciążenie w kierunku do podpory i od podpory Grubość rdzenia, mm Obciążenie ze względu na: Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6, nośność sztywność nośność sztywność Grubość okładzin 0,5/0,5 mm. Różnica temperatur między okładzinami T = 50 C. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku do podpory i od podpory (podparcie liniowe płyty). Przy zastosowaniu okładzin o większej grubości należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy.
27 AT /2011 str. 25/29 Grubość płyt: 100 i 150 mm Rys. 1. Ścienne płyty warstwowe WEKTRA PWs W
28 AT /2011 str. 26/29 Grubość płyt: 100 i 150 mm (2 łączniki na szerokości podpory) Ukryty łącznik 1. Wkręt samowiercący z podkładką neoprenową 2. OW-003 podkładka montażowa Rys. 2. Ścienne płyty warstwowe WEKTRA PWsu W
29 AT /2011 str. 27/29 Grubość płyt: 100 i 150 mm Rys. 3. Dachowe płyty warstwowe WEKTRA PWdt W
30 AT /2011 str. 28/29 a) płyty ścienne PWs W Konstrukcja Rygiel konstrukcji obiektu nośnej 2. Płyta ścienna PWs W 2. PWsu 3. Łącznik mechaniczny 3. Łącznik montażowy odpowiedni do konstrukcji b) płyty ścienne PWsu W 1. Rygiel konstrukcji nośnej 2. Płyta ścienna PWsu W 3. Łącznik mechaniczny Rys. 4. Mocowanie płyt ściennych do konstrukcji
31 AT /2011 str. 29/29 a) połączenie płyt dachowych 1. Płyta dachowa PWdt W 2. Taśma izolacji akustycznej 3. Łącznik mechaniczny 4. Kalota 5. Konstrukcja obiektu 6. Przy spadku poniżej 7% należy zastosować uszczelnienie na całej długości połączenia b) mocowanie płyty dachowej do konstrukcji 1. Płyta dachowa PWdt W 2. Łącznik mechaniczny 3. Konstrukcja obiektu 4. Kalota 5. Taśma izolacji akustycznej Rys. 5. Mocowanie płyt dachowych do konstrukcji